Pengaruh Perendaman Basis Gigi Tiruan Resin Akrilik Polimerisasi Panas Dalam Ekstrak Daun Serai ( Cymbopogon nardus ) Dan Klorheksidin Terhadap Kekasaran Permukaan
Vania Sitorus Universitas Sumatera Utara, Indonesia Email: panevania@gmail.com
ABSTRAK
Kata  Kunci: Gigi  Tiruan Resin  Akrilik  Polimerisasi, Ekstrak Daun Serai ( Cymbopogon nardus ), Klorheksidin Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh perendaman basis gigi tiruan resin akrilik polimerisasi panas dalam ekstrak daun serai ( Cymbopogon nardus )
25% dan klorheksidin 0,2% selama 1 tahun (4 hari) dan 2  tahun  (8  hari)  terhadap  kekasaran  permukaan  resin akrilik polimerisasi  panas.  Rancangan  penelitian  yang digunakan adalah eksperimental laboratoris dan desain penelitian yang dilakukan adalah post test only control group  design .  Sampel  yang  digunakan  adalah  resin akrilik  polimerisasi  panas  berukuran  65×10×3,3  mm. Total  sampel  yang  digunakan  adalah  sebanyak  30 sampel, jumlah sampel untuk masing-masing kelompok adalah  sebanyak  5  sampel.  Sampel  direndam  dalam akuades, ekstrak daun serai ( Cymbopogon nardus ) 25%, dan  klorheksidin 0,2% selama 4 hari dan 8 hari untuk mensimulasikan  pemakaian  selama  15  menit  sehari selama 1 tahun dan 2 tahun. Sampel kemudian diuji dan dianalisis  dengan  uji one  way ANOVA  untuk mengetahui pengaruh perendaman. Hasil uji menunjukkan  ada  pengaruh  perendaman  basis  gigi tiruan  resin  akrilik  polimerisasi  panas  dalam  akuades, ekstrak daun serai 25%, dan klorheksidin 0,2% terhadap kekasaran permukaan dengan signifikasi p = 0,0001 (p < 0,05) untuk waktu perendaman 1 tahun (4  hari)  dan  2 tahun (8 hari). Sehingga dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan  bahwa  nilai  kekasaran  permukaan  RAPP yang direndam dalam ekstrak daun serai ( Cymbopogon nardus ) 25% menghasilkan nilai kekasaran permukaan yang  lebih rendah  dibandingkan  dengan  klorheksidin 0,2% sehingga ekstrak daun serai ( Cymbopogon nardus )
25%  dapat  digunakan  sebagai  alternatif  bahan pembersih  gigi  tiruan  resin  akrilik  polimerisasi  panas selama 2 tahun.
Coresponden Author: Vania Sitorus Email: panevania@gmail.com
Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

## Pendahuluan
Basis gigi tiruan merupakan bagian dari gigi tiruan yang bertumpu pada jaringan pendukung dan tempat melekatnya anasir gigi tiruan (Prosthodontics, 1999). Tujuan dari basis gigi tiruan adalah untuk menutupi sisa linggir alveolar, mengembalikan kontur  pada wajah, dan menahan anasir gigi tiruan agar berada pada posisi yang benar (Rahn et al., 2009). Basis gigi tiruan yang ideal harus biokompatibel, memiliki estetika dan stabilitas warna yang baik, radiopasitas, pelekatan yang baik dengan anasir gigi tiruan dan  liner, kemudahan fabrikasi dengan biaya minimum, mudah diperbaiki jika retak/patah/fraktur, dan mudah dibersihkan (Zarb et al., 2012).
Logam dan non logam merupakan bahan yang digunakan dalam pembuatan basis gigi tiruan (Rahn et al., 2009). Bahan basis gigi tiruan logam antara lain nikel-kromium, kobalt-  kromium,  dan  titanium  (Kusdarjanti  et  al.,  2016).  Bahan  basis  gigi  tiruan  non logam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu termoset dan termoplastik (Samantaray et al., 2020). Termoplastik adalah resin yang dapat dilunakkan dan dicetak berulang kali dengan dipanaskan dan diberikan tekanan tanpa terjadi perubahan kimiawi. Contoh bahan termoplastik adalah polimetil metakrilat, polivinil, dan polystyrene . Termoset mengacu pada resin yang hanya dapat dicetak sekali (Manappallil, 2015). Contoh bahan termoset adalah resin akrilik dan silikon (Lubis & Putranti, 2019).
Resin  akrilik  telah  digunakan  dalam  bidang  kedokteran  gigi  sejak  tahun  1937, umumnya digunakan sebagai bahan basis gigi tiruan (Saputera, Puspitasari, et al., 2017). Berdasarkan proses polimerisasinya, resin akrilik dibagi menjadi tiga jenis, yaitu resin akrilik  polimerisasi panas  ( heat  activated  resins ),  resin  akrilik  polimerisasi  kimia ( chemically activated resins ), dan resin akrilik polimerisasi sinar ( light activated resins ) (Manappallil, 2015). Resin akrilik polimerisasi panas banyak digunakan karena memiliki estetika yang baik, daya serap air yang rendah, dan toksisitas yang rendah. Namun, resin akrilik juga memiliki kelemahan yaitu dapat terjadinya porous dimana makanan dapat menempel sehingga  mikroorganisme berkembang biak pada  area tersebut (Puspitasari, Wibowo, et al., 2016).
Membersihkan gigi tiruan secara teratur diakui sebagai bagian penting dari menjaga kebersihan  mulut  bagi  pemakai  gigi  tiruan  (Axe  et  al.,  2016).  Gigi  tiruan  yang terkontaminasi  adalah  faktor  penyebab  penyakit  mukosa  seperti denture  stomatitis . Metode pembersihan gigi tiruan secara mekanis dan kimiawi biasanya disarankan kepada pasien untuk menghilangkan plak dan debris yang terdapat pada gigi tiruan (Lee et al., 2011). Pembersihan secara mekanis dilakukan dengan cara menghilangkan plak dengan menggunakan  sikat  atau  perawatan  ultrasonik  (Duyck  et  al.,  2016).  Metode  kimiawi dilakukan dengan cara merendamkan gigi tiruan dalam larutan pembersih (Baba et al., 2018). Untuk mendapatkan kebersihan rongga mulut dan gigi tiruan yang baik dengan mencegah  terjadinya  kontaminasi Candida  albicans ,  pengguna  gigi  tiruan  dapat merendamkan  gigi  tiruan  dalam  larutan  pembersih  gigi  tiruan  seperti  klorheksidin glukonat 0,2% selama 15 menit setiap hari (Saputera, Nalar, et al., 2017).
Tanaman herbal dapat menjadi alternatif bahan kimia sintetis. Minat akan tanaman
herbal sebagai agen antimikroba telah berkembang pesat (NatarajaN et al., 2018). Sifat dari  daun  serai  telah  diteliti  secara  ekstensif  dan  menunjukkan  aktivitas  antimikroba termasuk  sifat  antibakteri,  antijamur,  dan  antiparasit  (Kamal  et  al.,  2020).  Daun  serai mengandung  tanin,  fenol,  saponin,  flavonoid,  steroid,  karbohidrat,  glikosida,  protein, asam  amino,  dan  minyak  atsiri  (Muttalib  et  al.,  2018).  Penelitian  Andarata  (2017) menunjukkan  bahwa  perendaman  plat  akrilik dalam  ekstrak  daun  serai  25%  efektif menurunkan jumlah koloni mikroorganisme rongga mulut. Menurut penelitian Fitriani, Alwi  dkk.,  (2013)  ekstrak  daun  serai  wangi  dengan  konsentrasi  25%,  50%,  75%,  dan 100%  mampu  menghambat  pertumbuhan Candida  albicans sehingga  dapat  digunakan sebagai bahan antifungi terhadap Candida albicans (Fitriani et al., 2013).
Bahan  pembersih  gigi  tiruan  yang  ideal  harus  memiliki  sifat  bakterisidal  dan fungisidal, mudah digunakan, mampu menyingkirkan bahan organik dan anorganik dari permukaan gigi tiruan secara efektif, dan kompatibel terhadap semua bahan gigi tiruan (Felton  et  al.,  2011).  Membersihkan  gigi  tiruan  sangat  penting  untuk  menjaga kesehatan  mulut dan gigi tiruan, jadi memilih bahan pembersih yang tepat dimana tidak hanya yang efisien tetapi juga pembersih yang tidak memengaruhi sifat-sifat dari basis gigi tiruan itu sendiri dengan penggunaan dalam jangka waktu yang lama adalah penting (Sharma et al., 2017).
Kekasaran  permukaan  merupakan  salah  satu  sifat  fisis  yang  perlu  diperhatikan dikarenakan  kekasaran  permukaan  merupakan  faktor  penting  yang  secara  langsung memengaruhi retensi plak bakteri, noda serta kenyamanan pasien  dalam menggunakan gigi  tiruan  (Fadriyanti  et  al.,  2018).  Kekasaran  permukaan  meningkatkan  adhesi  dan kolonisasi plak gigi tiruan. Penelitian sebelumnya menyatakan ambang batas kekasaran permukaan  bahan  kedokteran  gigi  yang  digunakan  dalam  rongga  mulut  yaitu  0,2  µm (Abuzar et al., 2010).
Penggunaan pembersih gigi tiruan secara rutin dapat memengaruhi karakterisitik dari  basis  gigi  tiruan.  Pada  penelitian  Jeyapalan,  Kumar  dkk.,  (2015)  dilakukan perendaman basis gigi tiruan dalam tiga pembersih gigi tiruan selama 56 jam, 120 jam, dan 240 jam. Dari tiga pembersih gigi tiruan yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu sodium perborat, sodium hipoklorit 1%, dan klorheksidin glukonat 0.2%, tidak ada perubahan kekasaran permukaan yang signifikan pada dua bahan basis gigi tiruan yaitu resin akrilik dan chrome cobalt alloy untuk durasi perendaman yang singkat (56 jam), tetapi terlihat perubahan seiring dengan bertambahnya durasi perendaman (120 jam dan 240 jam) (Jeyapalan et al., 2015). Menurut penelitian Rifdayanti, Firdaus dkk., (2019) terdapat  peningkatan  kekasaran  permukaan  pada  RAPP  yang  direndam  dalam  alkalin peroksida, ekstrak batang pisang mauli 25% dan daun kemangi 12,5%, dan akuades yaitu sebesar 0,0613 µm, 0,0663 µm dan 0,0425 µm. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ekstrak batang pisang mauli 25% dan daun kemangi 12,5% dan akuades memiliki pengaruh  kekasaran  permukaan RAPP  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  perendaman menggunakan alkalin peroksida (Rifdayanti, n.d.).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  perendaman  RAPP  setelah direndam  dalam  ekstrak  daun  serai  ( Cymbopogon  nardus )  konsentrasi  25%  dan
klorheksidin  0,2%  selama  1  tahun  (4  hari)  dan  2  tahun  (8  hari)  terhadap  kekasaran permukaan.

## Hipotesis Penelitian
H 0 : Tidak ada pengaruh perendaman basis gigi tiruan RAPP dalam ekstrak  daun serai ( Cymbopogon nardus ) 25% dan klorheksidin 0,2% selama 1 tahun (4 hari) dan 2 tahun (8 hari) terhadap kekasaran permukaan.
H a :  Ada  pengaruh  perendaman  basis  gigi  tiruan  RAPP  dalam  ekstrak  daun  serai ( Cymbopogon nardus ) 25% dan klorheksidin 0,2% selama 1 tahun (4 hari) dan 2 tahun (8 hari) terhadap kekasaran permukaan.
H 0 :  Tidak ada perbedaan  pengaruh perendaman  basis  gigi  tiruan  RAPP  dalam ekstrak daun serai ( Cymbopogon nardus ) 25% dan klorheksidin 0,2% selama 1 tahun (4 hari) dan 2 tahun (8 hari) terhadap kekasaran permukaan.
Ha: Ada perbedaan pengaruh perendaman basis gigi tiruan RAPP dalam  ekstrak daun serai ( Cymbopogon nardus ) 25% dan klorheksidin 0,2% selama 1 tahun (4 hari) dan 2 tahun (8 hari) terhadap kekasaran permukaan.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratoris. Desain penelitian ini adalah post-test only control group design . Sampel pada penelitian ini menggunakan resin akrilik  polimerisasi  panas  berasal  dari  model  induk  yang  berukuran  65×10×3,3  mm (sesuai dengan ISO 1567:1999) (Puspitasari, Wibowo, et al., 2016).

## Analisis Data
1. Analisis  Univarian  untuk  mengetahui  nilai  rerata  dan  SD  (standar  deviasi)  masing- masing kelompok.
2. Uji one way ANOVA, untuk mengetahui pengaruh perendaman basis gigi tiruan RAPP dalam ekstrak daun serai ( Cymbopogon nardus ) 25% dan larutan klorheksidin 0,2% selama 1 tahun (4 hari) dan 2 tahun (8 hari) terhadap kekasaran permukaan.
3. Uji  LSD  ( Least  Significant  Difference ),  untuk  mengetahui  perbedaan  pengaruh perendaman basis gigi tiruan resin akrilik polimerisasi panas dalam ekstrak daun serai ( Cymbopogon nardus ) 25% dan klorheksidin 0,2% selama 1 tahun (4 hari) dan 2 tahun (8 hari) terhadap kekasaran permukaan. (Perbedaan rata-rata kelompok perlakuan).

## Hasil dan Pembahasan
Hasil Penelitian
Nilai  Kekasaran  Permukaan  Basis  Gigi  Tiruan  Resin  Akrilik  Polimerisasi  Panas Setelah  Direndam  dalam  Ekstrak  Daun  Serai  ( Cymbopogon  nardus )  25%  dan Klorheksidin 0,2% Selama 1 Tahun (4 Hari) dan 2 Tahun (8 Hari)
Hasil pengukuran kekasaran permukaan basis gigi tiruan resin akrilik polimerisasi panas setelah direndam dalam akuades, ekstrak daun serai ( Cymbopogon nardus ) 25%, dan  larutan  klorheksidin  0,2%  diperoleh  dengan  menggunakan  alat  uji  kekasaran permukaan Surface Roughness Tester TR-200 . Nilai kekasaran permukaan pada basis gigi tiruan resin akrilik polimerisasi panas dinyatakan dengan satuan µm.
Pada  penelitian  ini  terdapat  enam  kelompok  perlakuan,  yaitu  kelompok  1 merupakan  kelompok  basis  gigi  tiruan  resin  akrilik  polimerisasi  panas  yang  direndam dalam akuades selama 1 tahun (4 hari), kelompok 2 merupakan kelompok basis gigi tiruan resin akrilik polimerisasi panas yang direndam dalam klorheksidin  0,2% selama 1 tahun (4  hari),  kelompok  3  merupakan  kelompok  basis  gigi  tiruan  resin  akrilik  polimerisasi panas  yang  direndam  dalam  ekstrak  daun  serai  ( Cymbopogon  nardus )  25%  selama  1 tahun  (4  hari),  kelompok  4  merupakan  kelompok  basis  gigi  tiruan  resin  akrilik polimerisasi panas yang direndam dalam akuades selama 2 tahun (8 hari), kelompok 5 merupakan  kelompok  basis  gigi  tiruan  resin  akrilik  polimerisasi  panas  yang direndam dalam klorheksidin 0,2% selama 2 tahun (8 hari), dan kelompok 6 merupakan kelompok basis gigi tiruan resin akrilik polimerisasi panas yang direndam dalam ekstrak daun serai ( Cymbopogon nardus ) 25% selama 2 tahun (8 hari). Berdasarkan hasil penelitian, nilai kekasaran permukaan terkecil pada kelompok 1 adalah 0,044 µm, sedangkan nilai terbesar adalah 0,069 µm. Nilai kekasaran permukaan terkecil pada kelompok 2 adalah 0,091 µm, sedangkan nilai terbesar adalah  0,107 µm. Nilai  kekasaran  permukaan  terkecil pada  kelompok  3 adalah 0,092 µm, sedangkan nilai  terbesar  adalah  0,113  µm.  Nilai  kekasaran  permukaan  terkecil  pada  kelompok  4 adalah 0,051 µm, sedangkan nilai terbesar adalah 0,067 µm. Nilai kekasaran permukaan terkecil pada kelompok 5 adalah 0,105 µm, sedangkan nilai terbesarnya adalah 0,178 µm. Nilai kekasaran  permukaan terkecil  pada  kelompok  6  adalah  0,095  µm,  sedangkan nilai terbesar  adalah  0,135 µm.
Adapun rerata dan SD kekasaran permukaan kelompok 1 adalah 0,055  ± 0,010 µm. Rerata dan SD kekasaran permukaan kelompok 2 adalah 0,100 ±  0,005 µm. Rerata dan SD kekasaran permukaan kelompok 3 adalah 0,098 ± 0,008 µm. Rerata dan SD kekasaran permukaan kelompok 4 adalah 0,058 ± 0,005 µm. Rerata dan SD kekasaran permukaan kelompok 5 adalah 0,135 ± 0,030 µm. Rerata dan SD kekasaran permukaan kelompok 6 adalah 0,108 ± 0,015 µm.
Tabel 1. Nilai Kekasaran Permukaan Basis Gigi Tiruan Resin Akrilik Polimerisasi Panas Setelah Direndam dalam Ekstrak Daun Serai ( Cymbopogon nardus ) 25% dan
Klorheksidin 0,2% Selama 1 Tahun (4 Hari) dan 2 Tahun (8 Hari) No. Kekasaran Permukaan (µm) 1 Tahun (4 Hari) 2 Tahun (8 Hari) Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4 Kelompok 5 Kelompok 6 1 0,050 0,091* 0,113** 0,058 0,150 0,105 2 0,069** 0,099 0,094 0,051* 0,178** 0,095* 3 0,044* 0,101 0,092* 0,061 0,105* 0,107 4 0,063 0,102 0,095 0,056 0,109 0,099 5 0,049 0,107** 0,100 0,067** 0,136 0,135**
𝑥̅ ± 𝑆𝐷 0,055 ± 0,010 0,100 ± 0,005 0,098 ± 0,008 0,058 ± 0,005 0,135 ± 0,030 0,108 ± 0,015 Keterangan: * = Nilai terkecil ** = Nilai terbesar
Pengaruh Perendaman Basis Gigi Tiruan Resin Akrilik Polimerisasi Panas dalam Ekstrak Daun Serai ( Cymbopogon nardus ) 25% dan Klorheksidin 0,2% Selama 1 Tahun (4 Hari) dan 2 Tahun (8 Hari) terhadap Kekasaran Permukaan
Pengaruh  perendaman  basis  gigi  tiruan  resin  akrilik  polimerisasi  panas  dalam akuades, ekstrak daun serai ( Cymbopogon nardus ) 25%, dan larutan klorheksidin 0,2% terhadap  kekasaran  permukaan  dianalisis  dengan  menggunakan  uji  statistik one  way ANOVA.  Sebelum  dilakukan  uji one  way ANOVA,  dilakukan  uji  normalitas  dengan menggunakan  uji Shapiro-Wilk terlebih  dahulu.  Berdasarkan  hasil  uji  normalitas, diperoleh data pada kelompok 1 p = 0,435 (p > 0,05), kelompok 2 p = 0,727 (p > 0,05), kelompok 3 p = 0,113 (p > 0,05), kelompok 4 p = 0,989 (p > 0,05),
kelompok 5 p = 0,631 (p > 0,05), dan pada kelompok 6 p = 0,122 (p > 0,05). Pada hasil  uji  normalitas  diperoleh  seluruh  nilai  p  >  0,05,  maka  seluruh  data  berdistribusi normal. (Lampiran 6)
Lalu  dilakukan  uji Levene untuk  mengetahui  homogenitas  data.  Hasil  uji homogenitas  pada  perendaman  selama  1  tahun  diperoleh  nilai  1,668  dengan  tingkat signifikasi p = 0,229 (p > 0,05) dan pada perendaman selama 2 tahun diperoleh nilai 3,570 dengan signifikasi p = 0,061 (p > 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa data yang diperoleh homogen. Setelah itu dilakukan pengujian dengan menggunakan  uji statistik one way ANOVA, karena data hasil penelitian ini normal dan homogen. (Lampiran 6)
Hasil  analisis one  way ANOVA  untuk  perendaman  1  tahun  (4  hari)  diperoleh signifikasi  p  =  0,0001  (p  <  0,05)  dan  untuk  perendaman  2  tahun  (8  hari)  diperoleh signifikasi p = 0,0001 (p < 0,05). Hal ini menunjukkan ada pengaruh perendaman yang signifikan  pada  perendaman  dalam  akuades,  ekstrak  daun  serai  ( Cymbopogon  nardus ) 25%,  dan  klorheksidin  0,2%  selama  1  tahun  (4  hari)  dan  2  tahun  (8  hari)  terhadap kekasaran permukaan basis gigi tiruan resin akrilik polimerisasi panas. (Tabel 2).
Tabel 2. Pengaruh Perendaman Basis Gigi Tiruan Resin Akrilik Polimerisasi Panas dalam Ekstrak Daun Serai ( Cymbopogon nardus ) 25% dan Klorheksidin 0,2% Selama 1 Tahun
(4 Hari) dan 2 Tahun (8 Hari) terhadap Kekasaran Permukaan Kelompok n Kekasaran Permukaan (µm) p 𝑥̅ ± 𝑆𝐷 Kelompok 1 5 0,055 ± 0,010 0,0001* Kelompok 2 5 0,100 ± 0,005 Kelompok 3 5 0,098 ± 0,008 Kelompok 4 5 0,058 ± 0,005
Kelompok 5 5 0,135 ± 0,030 0,0001* Kelompok 6 5 0,108 ± 0,015
Keterangan: * Signifikan
Perbedaan  Pengaruh  Perendaman  Basis  Gigi  Tiruan  Resin  Akrilik  Polimerisasi Panas  dalam  Ekstrak  Daun  Serai  ( Cymbopogon  nardus )  25%  dan  Klorheksidin 0,2%  Selama  1  Tahun  (4  Hari)  dan  2  Tahun  (8  Hari)  terhadap  Kekasaran Permukaan
Setelah  dilakukan  uji one  way ANOVA,  selanjutnya  dilakukan  uji  LSD  ( Least Significant Difference ) untuk mengetahui kelompok mana yang memiliki perbedaan yang bermakna. Hasil uji LSD pada penelitian ini yang menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna antar kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2 dengan nilai p = 0,0001 (p < 0,05), kelompok 1 dan kelompok 3 dengan nilai p = 0,0001 (p < 0,05), kelompok 4 dan kelompok 5 dengan nilai p= 0,0001 (p < 0,05), dan kelompok 4 dan kelompok  6 dengan nilai p = 0,002 (p < 0,05). Tetapi tidak ada perbedaan antara kelompok 2 dan kelompok 3 dengan nilai p = 0,827 (p > 0,05) dan kelompok 5 dan 6 dengan nilai p = 0,051 (p > 0,05).
Tabel 3. Perbedaan Pengaruh Perendaman Basis Gigi Tiruan Resin Akrilik Polimerisasi Panas dalam Ekstrak Daun Serai ( Cymbopogon nardus ) 25% dan Klorheksidin 0,2%
Selama 1 Tahun (4 Hari) dan 2 Tahun (8 Hari) terhadap Kekasaran Permukaan Kelompok p Kelompok 1 Kelompok 2 0,0001* Kelompok 3 0,0001* Kelompok 2 Kelompok 3 0,827 Kelompok 4 Kelompok 5 0,0001* Kelompok 6 0,002* Kelompok 5 Kelompok 6 0,051

## Keterangan: * Signifikan

## Pembahasan
Rancangan  penelitian  yang  digunakan  adalah  eksperimental  laboratoris  yang bertujuan  untuk  mempelajari  pengaruh  yang  timbul  akibat  adanya  perlakuan  tertentu. Desain penelitian yang dilakukan adalah post test only control group design . Tujuan dari penelitian ini untuk menyelidiki kemungkinan adanya pengaruh pada beberapa kelompok penelitian  dengan  cara  memberikan  perlakuan  kepada  beberapa  kelompok  penelitian, kemudian  hasil  dari  kelompok-kelompok  yang  diberi  perlakuan  dibandingkan  dengan kelompok kontrol.
Nilai  Kekasaran Permukaan  Basis  Gigi  Tiruan  Resin  Akrilik Polimerisasi Panas Setelah  Direndam  dalam  Ekstrak  Daun  Serai  ( Cymbopogon  nardus )  25%  dan
Klorheksidin 0,2% Selama 1 Tahun (4 Hari) dan 2 Tahun (8 Hari)
Pada penelitian ini kekasaran permukaan diukur dengan menggunakan alat Surface Roughness Tester TR-200 yang dinyatakan dalam satuan µm. Pada penelitian ini terlihat bahwa nilai kekasaran permukaan terkecil pada kelompok 1 adalah 0,044 µm, sedangkan nilai  terbesar  adalah  0,069  µm.  Nilai  kekasaran  permukaan  terkecil  pada  kelompok  2 adalah 0,091 µm, sedangkan nilai terbesar adalah 0,107 µm. Nilai kekasaran permukaan terkecil pada kelompok 3 adalah 0,092 µm, sedangkan nilai terbesar adalah 0,113 µm. Nilai kekasaran permukaan terkecil pada kelompok 4 adalah 0,051 µm, sedangkan nilai terbesar adalah 0,067 µm. Nilai kekasaran permukaan terkecil pada kelompok 5 adalah 0,105  µm,  sedangkan  nilai  terbesarnya  adalah  0,178  µm.  Nilai  kekasaran  permukaan terkecil pada kelompok 6 adalah 0,095 µm, sedangkan nilai terbesar adalah 0,135 µm.
Pada penelitian ini diperoleh nilai rerata dan SD kekasaran permukaan kelompok 1 adalah  0,055  ±  0,010  µm.  Rerata  dan  SD  kekasaran  permukaan
kelompok 2  adalah  0,100  ±  0,005  µm.  Rerata  dan  SD  kekasaran  permukaan kelompok 3  adalah  0,098  ±  0,008  µm.  Rerata  dan  SD  kekasaran  permukaan kelompok 4  adalah  0,058  ±  0,005  µm.  Rerata  dan  SD  kekasaran  permukaan kelompok 5  adalah  0,135  ±  0,030  µm.  Rerata  dan  SD  kekasaran  permukaan kelompok 6 adalah 0,108 ± 0,015 µm.
Pada hasil penelitian ini didapati nilai kekasaran permukaan yang bervariasi pada masing-masing  sampel  di  setiap  kelompok.  Hal  ini  dapat  disebabkan  oleh  proses pengadukan monomer dan polimer resin akrilik polimerisasi panas yang dilakukan secara manual  sehingga  kecepatan  dan  jumlah  pengadukan  tidak  dapat  dikendalikan  dengan sempurna  yang  menyebabkan  terjadinya porous yang  dapat  memengaruhi  kekasaran permukaan resin akrilik (Putranti & Ulibasa, 2015). Monomer sisa yang terdapat pada resin  akrilik  polimerisasi  panas  juga  dapat  menyebabkan  variasi  nilai  kekasaran permukaan.  Menurut  Alves,  Filho  dkk.,  (2007)  pada  saat  proses  kuring  resin  akrilik polimerisasi panas, terdapat monomer sisa yang tidak bereaksi, sehingga monomer sisa tersebut bertindak sebagai plasticizer dan melemahkan sifat fisis resin akrilik polimerisasi panas  (Alves  et  al.,  2007).  Proses  pemolesan  juga  dapat  memengaruhi  kekasaran permukaan  resin akrilik polimerisasi panas sehingga nilai yang didapatkan pada setiap sampel bervariasi. Hal ini dapat terjadi karena penekanan sampel yang dilakukan pada saat penghalusan dan pemolesan dengan alat rotary grinder . Proses pemolesan dilakukan secara  manual  dengan  menggunakan  tangan  operator  sehingga  setiap  sampel mendapatkan tekanan yang berbeda. Akibat dari perbedaan tekanan ini adalah perbedaan tinggi  puncak  dan  lembah  dari  alur  yang  terbentuk  pada  garis  pemolesan  yang menyebabkan  terjadinya  variasi  nilai  kekasaran  permukaan  walaupun  pemolesan dilakukan dengan teknik, bahan pemoles, dan waktu yang sama (Syafrinani & Setiawan, 2017); (Simanjuntak & Syafrinani, 2019).
Pada  hasil  penelitian  ini,  kelompok  5  memiliki  nilai  kekasaran  permukaan  yang paling  bervariasi  dibandingkan  kelompok  lainnya.  Hal  ini  terjadi  karena  adanya komponen  senyawa  aktif  yang  dimiliki  klorheksidin  0,2%.  Klorheksidin  0,2%
mengandung  klorin  dan  memiliki  pH  yang  asam.  Larutan  yang  bersifat  asam  akan bereaksi  secara  kimia  dengan  RAPP  yang  menyebabkan  kelarutan  unsur-unsurnya sehingga  menimbulkan  erosi  pada  permukaan  RAPP.  Perusakan  secara  kimia menimbulkan  kekasaran  pada  permukaan  resin  akrilik  sehingga  dapat  menyebabkan retakan. Klorin memberi efek kerusakan secara kimiawi yang  menyebabkan terjadinya degradasi pada etilen glikol dimetakrilat sebagai cross-linking agents pada resin akrilik yang  memengaruhi  sifat  dari  resin  akrilik  seperti  kekasaran  permukaan.  Sedangkan akuades tidak memiliki kandungan zat aktif yang dapat mempercepat pemutusan rantai ikatan polimer dan ekstrak daun serai ( Cymbopogon nardus ) 25% mengandung senyawa aktif yaitu senyawa fenol yang merupakan asam lemah dan cross-linking agents tahan akan  asam  lemah  sehingga  kurang  memengaruhi  kekasaran permukaan  resin  akrilik (Harahap et al., 2018; Zarb et al., 2012); (Hanna, 2011); (Puspitasari, Saputera, et al., 2016). Salah satu sifat resin akrilik yang dapat memengaruhi kekasaran permukaan adalah penyerapan air. Semakin lama waktu perendaman maka  semakin banyak pula partikel larutan  yang  berpenetrasi  ke  ruang  mikroporositas  resin akrilik.  Molekul  air  dapat menembus  massa  polimetil  metakrilat  dan  menempati posisi  di  antara  rantai  polimer sehingga rantai polimer ini terpisah dan dapat melemahkan struktur kimia resin akrilik. Menurut  penelitian  Harahap,  Syafiar  dkk.,  (2018)  semakin  lama  waktu  perendaman menghasilkan  kekasaran  permukaan  resin  akrilik  polimerisasi  panas  yang lebih  tinggi (Harahap et al., 2018; Wirayuni & Saputra, 2021).
Penelitian Bollen, Lambrechts dkk., (1997) dan Quirynen dan Bollen (1995), dan penelitian in  vitro oleh  O'Donnell,  Radford  dkk.,  (2003)  menyatakan  bahwa kekasaran permukaan yang dapat diterima secara klinis di rongga mulut setelah dilakukan pemolesan tidak boleh melebihi 0,2 μm (nilai ambang batas). Apabila nilai kekasaran permukaan lebih besar dari 0,2 μm, maka akan terjadi penumpukan plak gigi (Abuzar et al., 2010). Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 5, rerata kekasaran permukaan basis gigi tiruan resin  akrilik  polimerisasi  panas  yang  direndam  dalam  akuades,  ekstrak  daun  serai ( Cymbopogon nardus ) 25%, dan klorheksidin 0,2% selama 1 tahun (4 hari) dan 2 tahun (8  hari)  tidak  melebihi  nilai  ambang  batas  kekasaran  permukaan  yang  dapat  diterima rongga mulut.
Pengaruh Perendaman Basis Gigi Tiruan Resin Akrilik Polimerisasi Panas Setelah Direndam dalam Ekstrak Daun Serai ( Cymbopogon nardus ) 25% dan Klorheksidin 0,2%  Selama  1  Tahun  (4  hari)  dan  2  Tahun  (8  hari)  terhadap  Kekasaran Permukaan
Uji one  way ANOVA  dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  perendaman  basis gigi  tiruan  resin  akrilik  polimerisasi  panas  dalam  akuades,  ekstrak  daun  serai ( Cymbopogon nardus ) 25%, dan klorheksidin 0,2% selama 1 tahun (4 hari) dan 2 tahun (8  hari)  terhadap  kekasaran  permukaan.  Sebelum  dilakukan  uji one  way ANOVA, dilakukan uji normalitas dengan menggunakan uji Shapiro wilk dan diperoleh nilai p > 0,05 pada semua kelompok, maka seluruh data berdistribusi normal. Lalu dilakukan uji homogenitas  data  dengan  menggunakan  uji Levene .  Hasil  uji  homogenitas  untuk perendaman RAPP selama 1 tahun (4 hari) diperoleh nilai 1,668 dengan signifikasi p =
0,229 (p > 0,05) dan untuk perendaman RAPP selama 2 tahun (8 hari) diperoleh nilai 3,570 dengan signifikasi p = 0,061 (p > 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa data yang diperoleh homogen. Setelah itu dilakukan pengujian dengan menggunakan uji statistik one way ANOVA, karena data hasil penelitian ini normal dan homogen. Hasil penelitian pada Tabel 6 menunjukkan bahwa adanya pengaruh perendaman yang signifikan pada perendaman  dalam  akuades,  ekstrak  daun serai  ( Cymbopogon  nardus )  25%,  dan klorheksidin 0,2% selama 1 tahun (4 hari) dan
2  tahun  (8  hari)  terhadap  kekasaran  permukaan  basis  gigi  tiruan  resin  akrilik polimerisasi panas dengan nilai p = 0,0001 (p < 0,05).
Perendaman basis gigi tiruan resin akrilik polimerisasi panas dalam akuades selama 1 tahun (4 hari) dan 2 tahun (8 hari) memiliki nilai kekasaran permukaan terkecil. Hal ini karena akuades adalah air hasil destilasi atau penyulingan dan memiliki kandungan murni H 2 O. Akuades tidak memiliki kandungan zat aktif yang dapat mempercepat pemutusan rantai  polimer.  Adanya  pengaruh  akuades  terhadap  kekasaran  permukaan  karena  sifat penyerapan air yang dimiliki oleh resin akrilik polimerisasi panas yang mengakibatkan rantai polimer terdesak dan memisah yang menyebabkan terjadinya porositas. Banyaknya porositas pada resin akrilik polimerisasi  panas  dapat  mengakibatkan  permukaan  resin akrilik  menjadi kasar (Sundari et al., 2019).
Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rifdayanti,  Firdaus  dkk., (2019) yaitu perendaman resin akrilik polimerisasi panas dalam akuades memiliki nilai kekasaran permukaan terkecil dibandingkan dengan resin akrilik polimerisasi panas yang direndam  dalam  alkalin  peroksida  dan  ekstrak  batang  pisang  mauli  25%  dan  daun kemangi 12,5% selama 5 hari (Rifdayanti, n.d.).
Perendaman basis gigi tiruan resin akrilik polimerisasi panas dalam klorheksidin 0,2% selama 1 tahun (4 hari) dan 2 tahun (8 hari) memiliki nilai kekasaran permukaan terbesar.  Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  Saputera,  Puspitasari, dkk.,  (2017)  yaitu perendaman  resin  akrilik  polimerisasi  panas  dalam  klorheksidin  0,2%  memiliki  nilai kekasaran permukaan  yang lebih besar dibandingkan dengan resin akrilik polimerisasi panas yang direndam dalam ekstrak daun salam 25% dan akuades selama 5 hari dan 15 hari (Saputera, Puspitasari, et al., 2017). Adanya pengaruh klorheksidin 0,2% terhadap kekasaran permukaan karena klorheksidin glukonat 0,2% memiliki pH yang asam yaitu 5,3  yang  dapat  menyebabkan  erosi  pada  permukaan  resin  akrilik  polimerisasi  panas karena asam bersifat erosif dan abrasif. Klorheksidin yang bersifat asam akan bereaksi secara kimia dengan resin akrilik yang akan menyebabkan terjadinya kelarutan unsur- unsurnya  sehingga  menimbulkan  erosi  pada  permukaan  resin  akrilik.  Larutan  yang memiliki pH rendah mengandung ion hidrogen (H + ) yang lebih banyak. Kandungan ion hidrogen ini dapat menurunkan tegangan permukaan sehingga memudahkan terjadinya difusi cairan ke dalam rantai polimer pada gugus ester dan dapat mengakibatkan ikatan rantai  polimer  tak  stabil.  Perusakan  secara  kimia  menimbulkan  kekasaran  pada permukaan resin akrilik sehingga dapat menyebabkan retakan. Klorin yang terkandung dalam  klorheksidin  memberikan  efek  kerusakan  secara  kimiawi  yang  menyebabkan terjadinya  degradasi  pada  etilen  glikol  dimetakrilat sebagai cross-linking agents pada
resin  akrilik  yang  memengaruhi  sifat  dari  resin  akrilik  seperti  kekasaran  permukaan (Harahap et al., 2018). Hasil penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh  Jeyapalan,  Kumar  dkk.,  (2015)  dimana  pada  perendaman  basis  gigi  tiruan  dalam klorheksidin glukonat 0.2% selama 56 jam, 120 jam, dan 240 jam tidak ditemukan adanya perubahan  kekasaran  permukaan  yang  signifikan  pada  bahan  basis  gigi  tiruan  RAPP untuk durasi perendaman 56 jam, tetapi terlihat perubahan seiring dengan bertambahnya durasi perendaman (120 jam dan 240 jam). Tidak ditemukan adanya perubahan kekasaran permukaan yang signifikan pada durasi perendaman 56 jam karena durasi perendaman yang singkat (Jeyapalan et al., 2015).
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  adanya  pengaruh  perendaman  resin  akrilik polimerisasi panas setelah direndam dalam ekstrak daun serai ( Cymbopogon nardus ) 25% selama 1 tahun (4 hari) dan 2 tahun (8 hari) terhadap kekasaran permukaan. Salah satu sifat resin akrilik adalah hidrofilik yang menyebabkan resin akrilik polimerisasi panas cenderung  kuat  dalam  mengikat  atau  menyerap  cairan,  dimana  penyerapan  cairan  ini terjadi secara difusi. Difusi adalah berpindahnya  suatu substansi melalui rongga. Molekul air  akan  menembus  rantai  polimetil  metakrilat  dan  menempati  posisi  di  antara  rantai polimer  yang  menyebabkan  rantai  polimer  terpisah  dan  menyebabkan  porositas (Rifdayanti, n.d.). Kekasaran permukaan resin akrilik polimerisasi panas yang direndam dalam ekstrak daun serai ( Cymbopogon nardus ) 25% terjadi karena adanya kandungan fenol  dari  daun  serai.  Penelitian  Wulandari  (2013)  menyatakan  jika  fenol  yang terkandung  dalam  daun  serai  berkontak  dengan  resin  akrilik  polimerisasi  panas  dapat menyebabkan  kerusakan  secara  kimiawi  pada  permukaan  resin  yang  menyebabkan kekasaran permukaan pada resin akrilik (Wulandari et al., 2017). Senyawa fenol yang terkandung  dalam  daun  serai  bersifat  asam  dengan  kepolaran  tinggi,  sedangkan  resin akrilik adalah polimer dengan bentuk poli ester panjang yang terdiri dari metil metakrilat berulang dengan kepolaran rendah. Ester mudah terhidrolisis oleh asam sehingga dapat menyebabkan retakan pada permukaan resin akrilik polimerisasi panas. Retakan tersebut menimbulkan  ketidakteraturan  pada  permukaan  dan  meningkatkan  kekasaran permukaan. Jika gugus ester  bereaksi dengan  fenol,  maka  ion  H + pada  fenol  akan terlepas  dan  berikatan  dengan  CH 3 O - yang terlepas dari gugus ester, sedangkan gugus benzena pada fenol akan berikatan dengan gugus RCO dari ester. Reaksi pertukaran ion ini akan menyebabkan ikatan kimiawi resin akrilik tersebut menjadi tidak stabil sehingga diduga mengakibatkan terbentuknya banyak rongga pada permukaan resin akrilik yang menyebabkan  kekasaran  permukaan  resin  akrilik  meningkat  (Fadriyanti  et  al.,  2018). Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  Pakpahan  (2015)  menyatakan  bahwa perendaman  resin  akrilik.  Polimerisasi  panas  dalam  ekstrak  daun  bosi-bosi  ( Justicia gendarusa Burm. F. ) yang mengandung senyawa fenol selama 24 jam, 48 jam, dan 72 jam menunjukkan nilai kekasaran permukaan yang terus meningkat. Hasil penelitian ini juga  sesuai  dengan  penelitian  Sundari,  Rahmayani  dkk.,  (2019)  yang  menunjukkan adanya peningkatan kekasaran permukaan yang bermakna pada resin akrilik polimerisasi panas yang direndam dalam kopi Ulee Kareng yang mengandung senyawa fenol (Sundari et al., 2019). Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Rifdayanti, Firdaus, dkk.,
(2019) yaitu terjadi peningkatan kekasaran permukaan resin akrilik polimerisasi panas yang direndam dalam ekstrak batang pisang mauli 25% dan daun kemangi 12,5% yang mengandung senyawa fenol (Rifdayanti, n.d.).
Perbedaan  Pengaruh  Perendaman  Basis  Gigi  Tiruan  Resin  Akrilik  Polimerisasi Panas  dalam  Ekstrak  Daun  Serai  ( Cymbopogon  nardus )  25%  dan  Klorheksidin 0,2%  Selama  1  Tahun  (4  Hari)  dan  2  Tahun  (8  Hari)  terhadap  Kekasaran Permukaan
Hasil analisis statistik LSD ( Least Significant Different ) pada Tabel 7 menunjukkan adanya perbedaan pengaruh perendaman yang bermakna antar kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2 dengan nilai p = 0,0001 (p < 0,05), kelompok  1  dan  kelompok  3 dengan  nilai  p  =  0,0001  (p  <  0,05),  kelompok  4  dan kelompok 5 dengan nilai p = 0,0001 (p < 0,05), dan kelompok 4 dan kelompok 6 dengan nilai p = 0,002 (p < 0,05). Tetapi tidak ada perbedaan pengaruh perendaman antara kelompok 2 dan kelompok 3 dengan nilai p = 0,827 (p > 0,05) dan kelompok 5 dan 6 dengan nilai p = 0,051 (p > 0,05).
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tidak  adanya  perbedaan  pengaruh perendaman  resin  akrilik  polimerisasi  panas  dalam  ekstrak  daun  serai  ( Cymbopogon nardus ) 25% dan klorheksidin 0,2% selama 1 tahun (4 hari) dan 2 tahun (8 hari). Hal ini dikarenakan kedua bahan pembersih tersebut memiliki kandungan senyawa aktif  yang dapat memengaruhi kekasaran permukaan resin akrilik polimerisasi panas. Ekstrak daun serai  ( Cymbopogon  nardus )  25%  mengandung  senyawa  fenol  dan  klorheksidin  0,2% mengandung  klorin.  Kandungan  dari  bahan  pembersih  tersebut  dapat  menyebabkan kerusakan  secara  kimiawi  pada  permukaan  resin  akrilik  karena  kandungan  tersebut melepaskan  ikatan  struktur  kimia  resin  akrilik  sehingga  terjadi  penguraian  komponen resin akrilik dan menyebabkan porositas (Muttalib et al., 2018; Saputera, Puspitasari, et al., 2017). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Puspitasari, Setiawan dkk., (2019) bahwa  tidak  adanya  perbedaan  pengaruh  perendaman  resin  akrilik  polimerisasi  panas dalam  kelompok  perlakuan  (ekstrak  pisang  mauli  konsentrasi  25%,  37,5%,  dan  50%) dengan klorheksidin 0,2% selama 5 hari (Puspitasari et al., 2019).
Hasil  penelitian  ini  juga  menunjukkan  adanya  perbedaan  pengaruh  perendaman resin akrilik polimerisasi panas dalam ekstrak daun serai ( Cymbopogon nardus ) 25% dan klorheksidin 0,2% dengan RAPP yang direndam dalam akuades selama 1 tahun (4 hari) dan 2 tahun (8 hari). Hal ini disebabkan karena akuades tidak memiliki kandungan zat aktif yang dapat mempercepat pemutusan rantai ikatan polimer. Akuades merupakan air hasil destilasi atau penyulingan yang memiliki kandungan murni H 2 O, berbeda dengan air  mineral  yang  merupakan  pelarut  universal yang  dapat  dengan  mudah  melarutkan berbagai partikel. Akuades tidak memiliki mineral sehingga kurang berpengaruh dalam melarutkan partikel (Muchtar et al., 2018).  Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Saputera,  Puspitasari,  dkk.,  (2017)  bahwa  ada  perbedaan  pengaruh  perendaman  resin akrilik polimerisasi panas dalam ekstrak daun salam 25% dan klorheksidin 0,2% dengan RAPP  yang  direndam  dalam  akuades  selama  5  hari  dan  15  hari.  Hal  ini  disebabkan karena  ekstrak  daun  salam  0,2%  mengandung  senyawa  fenol  dan  klorheksidin  0,2%
mengandung  klorin  yang  merupakan  zat  aktif  sedangkan  akuades  merupakan  air  yang memiliki  kandungan  murni  H 2 O  dan  tidak  memiliki  zat  aktif  untuk  mempercepat pemutusan rantai polimer (Saputera, Puspitasari, et al., 2017).
Menurut penelitian Andarata, (2017) perendaman plat akrilik dalam ekstrak daun serai  25%  efektif  menurunkan  jumlah  koloni  mikroorganisme  rongga  mulut.  Menurut penelitian Fitriani, Alwi dkk., (2013) ekstrak daun serai wangi dengan konsentrasi 25%, 50%,  75%,  dan  100%  mampu  menghambat  pertumbuhan Candida  albicans sehingga dapat  digunakan  sebagai  bahan  antifungi  terhadap Candida  albicans (Fitriani  et  al., 2013). Berdasarkan  hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa ekstrak daun serai ( Cymbopogon  nardus )  25%  memiliki  aktivitas  antimikroba.  Pada  penelitian  ini,  nilai kekasaran permukaan RAPP setelah direndam dalam ekstrak daun serai 25% lebih rendah dibandingkan dengan klorheksidin 0,2% untuk waktu perendaman 1 tahun (4 hari) dan 2 tahun (8 hari).
Kelemahan pada penelitian ini yang dapat memengaruhi nilai kekasaran permukaan RAPP  adalah  teknik  pengadukan  monomer  dan  polimer  RAPP  yang  dilakukan  secara manual sehingga dapat menyebabkan terjadinya porous pada setiap sampel akibat dari kecepatan  dan  jumlah  pengadukan  yang  tidak  dapat  dikendalikan  dengan  sempurna. Kelemahan  lainnya  yaitu  setiap  sampel  mendapatkan  tekanan  yang berbeda-beda  pada saat dilakukan penghalusan dan pemolesan dengan alat rotary grinder karena dilakukan secara manual dengan menggunakan tangan  operator. Selain itu, pengukuran kekasaran permukaan  menggunakan  profilometer  dengan  ujung stylus yang  berkontak  langsung dengan sampel saat dilakukan pengukuran merupakan kelemahan lain dari penelitian ini, dimana pemakaian yang secara terus menerus akan membuat ujung stylus menjadi datar dan  aus.  Jika  ujung stylus membulat  maka stylus tidak  bisa  menelusuri  bentuknya dengan benar karena lebar alur goresan lebih sempit dari ujung stylus . Bentuk stylus yang berbeda  ini  akan  mempengaruhi  hasil  pengukuran  karena  akan  menghasilkan  profil gelombang yang berbeda-beda.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:
1. Nilai rerata dan standar deviasi kekasaran permukaan pada hasil penelitian ini, yaitu Kelompok 1 adalah 0,055 ± 0,010 µm.
a) Kelompok 2 adalah 0,100 ± 0,005 µm.
b) Kelompok 3 adalah 0,098 ± 0,008 µm.
c) Kelompok 4 adalah 0,058 ± 0,005 µm.
d) Kelompok 5 adalah 0,135 ± 0,030 µm.
e) Kelompok 6 adalah 0,108 ± 0,015 µm.
2. Ada  pengaruh  yang  signifikan  pada  perendaman  basis  gigi  tiruan  resin  akrilik polimerisasi  panas  dalam  ekstrak  daun  serai  (Cymbopogon  nardus)  25%  dan klorheksidin 0,2% terhadap kekasaran permukaan dengan nilai p = 0,0001 (p < 0,05) untuk waktu perendaman 1 tahun (4 hari) dan 2 tahun (8 hari).
3. Ada perbedaan pengaruh perendaman yang bermakna antar  kelompok, yaitu
a) Kelompok 1 dan kelompok 2 dengan nilai p = 0,0001 (p < 0,05)
b) Kelompok 1 dan kelompok 3 dengan nilai p = 0,0001 (p < 0,05)
c) Kelompok 4 dan kelompok 5 dengan nilai p = 0,0001 (p < 0,05) d) Kelompok 4 dan kelompok 6 dengan nilai p = 0,002 (p < 0,05)
Tetapi tidak ada perbedaan pengaruh perendaman antar kelompok, yaitu
Kelompok 2 dan kelompok 3 dengan nilai p = 0,827 (p > 0,05)
a) Kelompok 5 dan kelompok 6 dengan nilai p = 0,051 (p > 0,05).
Walaupun tidak ada perbedaan pengaruh perendaman basis gigi tiruan RAPP dalam ekstrak daun serai (Cymbopogon nardus) 25% dan klorheksidin 0,2% selama 1 tahun (4 hari) dan 2 tahun (8 hari) tetapi nilai kekasaran permukaan RAPP dalam ekstrak daun serai (Cymbopogon nardus) 25% lebih rendah dibandingkan dengan klorheksidin 0,2% sehingga  ekstrak  daun  serai  (Cymbopogon  nardus)  25%  dapat  disarankan  untuk digunakan  sebagai  alternatif  bahan  pembersih  basis  gigi  tiruan  RAPP  selama  2  tahun dengan tetap mempertimbangkan sifat fisis lainnya.

## Bibliografi
Abuzar, M. A., Bellur, S., Duong, N., Kim, B. B., Lu, P., Palfreyman, N., Surendran, D., & Tran, V. T.  (2010).  Evaluating  surface  roughness  of  a  polyamide  denture  base material in comparison with poly (methyl methacrylate). Journal of Oral Science , 52 (4), 577–581.
Alves,  P.  V.  M.,  Lima  Filho,  R.  M. A.,  Telles,  E.,  &  Bolognese, A.  (2007).  Surface roughness of acrylic resins after different curing and polishing techniques. The Angle Orthodontist , 77 (3), 528–531.
Axe, A. S., Varghese, R., Bosma, M., Kitson, N., & Bradshaw, D. J. (2016). Dental health professional  recommendation  and  consumer  habits  in  denture  cleansing. The Journal of Prosthetic Dentistry , 115 (2), 183–188.
Baba, Y., Sato, Y., Owada, G., & Minakuchi, S. (2018). Effectiveness of a combination denture-cleaning  method  versus  a  mechanical  method:  comparison  of  denture cleanliness,  patient  satisfaction,  and  oral  health-related  quality  of  life. Journal  of Prosthodontic Research , 62 (3), 353–358.
Duyck, J., Vandamme, K., Krausch-Hofmann, S., Boon, L., De Keersmaecker, K., Jalon, E., & Teughels, W. (2016). Impact of denture cleaning method and overnight storage condition  on  denture  biofilm  mass  and  composition:  a  cross-over  randomized clinical trial. PloS One , 11 (1), e0145837.
Fadriyanti, O., Putri, F. I., & Surya, L. S. (2018). Perbedaan kekasaran permukaan resin akrilik yang direndam dalam larutan sodium hipoklorit dan ekstrak jamur Endofit Aspergillus  Sp  (Akar  Rhizophora  Mucronata). B-Dent:  Jurnal  Kedokteran  Gigi Universitas Baiturrahmah , 5 (2), 153–161.
Felton, D., Cooper, L., Duqum, I., Minsley, G., Guckes, A., Haug, S., Meredith, P., Solie, C., Avery, D., & Deal Chandler, N. (2011). Evidence‐based guidelines for the care and maintenance of complete dentures: A publication of the American College of Prosthodontists. Journal  of  Prosthodontics:  Implant,  Esthetic  and  Reconstructive Dentistry , 20 , S1–S12.
Fitriani, E., Alwi, M., & Umrah, U. (2013). Studi Efektivitas Ekstrak Daun Sereh Wangi (Cymbopogon nardus L.) Sebagai Anti Fungi Candida albicans. Biocelebes , 7 (2).
Hanna, B. A. (2011). Evaluation The Effect of Two Different Disinfectant Solutions on
The Surface Hardness of The Denture Base Acrylic Resin ﻲ ﻟﯾ ر ﮐ ﻻ ا م ﻘ ط ﻟا ة د ﻋ ﺎﻗ ﺢ ط ﺳ ة د ﻼ ﺻ ﯽ ﻟ ﻋ ﺗ ﺎ ر ﮭ ط ﻣ ﻟا ل ﯾ ﻻ ﺣ ﻣ ن ﻣ ن ﯾﺗ د ﺎ ﻣ ر ﯾﺛ ﺄﺗ م ﯾﯾ ﻘﺗ . Journal of Kerbala University , 9 (2).
Harahap, K. I., Syafiar, L., & Tarigan, S. K. (2018). Changes in Surface Roughness of Acrylic  Resin  Heat  Cured  after  Immersed  in Yogurt. Talenta  Conference  Series: Tropical Medicine (TM) , 1 (1), 171–175.
Jeyapalan, K., Kumar, J. K., & Azhagarasan, N. S. (2015). Comparative evaluation of the effect of denture cleansers on the surface topography of denture base materials: An: in-vitro:  study. Journal  of  Pharmacy  and  Bioallied  Sciences , 7 (Suppl  2),  S548– S553.
Kamal, H. Z. A., Ismail, T. N. N. T., Arief, E. M., & Ponnuraj, K. T. (2020). Antimicrobial activities  of  citronella  (Cymbopogon  nardus)  essential  oil  against  several  oral pathogens and its volatile compounds. Padjadjaran Journal of Dentistry , 32 (1), 1– 7.
Kusdarjanti, E., Feriana, D. R., & Inayati, E. (2016). Effect Of Sandblasting Time On The Roughness  Of  The  Metal  Cobalt-Chromium  (Co-Cr)  During  Denture  Metal Framework Production. Folia Medica Indonesiana , 52 (3), 160–168.
Lee, H.-E., Li, C.-Y., Chang, H.-W., Yang, Y.-H., & Wu, J.-H. (2011). Effects of different denture  cleaning  methods  to  remove  Candida  albicans  from  acrylic  resin  denture based material. Journal of Dental Sciences , 6 (4), 216–220.
Lubis, M. D. O., & Putranti, D. T. (2019). Pengaruh penambahan aluminium oksida pada bahan  basis  gigi  tiruan  resin  akrilik  polimerisasi  panas  terhadap  kekerasan  dan kekasaran permukaan. B-Dent: Jurnal Kedokteran Gigi Universitas Baiturrahmah , 6 (1), 1–8. Manappallil, J. J. (2015). Basic dental materials . JP Medical Ltd.
Muchtar, A.  E., Widaningsih, A. A.,  & Apsari, A.  (2018).  Pengaruh  perendaman  resin akrilik heat cured dalam ekstrak Sargassum ilicifolium sebagai bahan pembersih gigi tiruan terhadap kekerasan permukaan. Denta , 12 (1), 1–8.
Muttalib, S. A., Edros, R., Azah, N., & Kutty, R. V. (2018). A Review: The extraction of active compound from Cymbopogon sp. and its potential for medicinal applications. International Journal of Engineering Technology and Sciences , 5 (1), 82–98. NatarajaN, K., KriShNaN, M., SriNivaSaN, S., Venkat, G., & Balamurugan, M. (2018).
Effect of Bamboo Salt on Inhibition of Adhesion of Candida Albicans to Denture Acrylic  Resin: An  In  Vitro  Study. Journal  of  Clinical  and  Diagnostic  Research , 12 (1). Prosthodontics, A. of. (1999). The glossary of prosthodontic terms . Mosby.
Puspitasari,  D.,  Saputera,  D.,  & Anisyah,  R.  N.  (2016).  Perbandingan  kekerasan  resin akrilik  tipe  heat  cured  pada  perendaman  larutan  desinfektan  alkalin  peroksida dengan ekstrak seledri (Apium Graveolens L.) 75%. ODONTO , 3 (1). Puspitasari, D., Setiawan, A., Annisa, D. F., Pramitha, S. R., & Apriasari, M. L. (2019). Effects of 25%, 37.5% and 50% Musa Acuminata Extract as a Denture cleanser on the  flexural  strength  and  surface  roughness  of  acrylic  resin. Journal  of  Physics: Conference Series , 1374 (1), 012003.
Puspitasari, D., Wibowo, D., & Rosemarwa, E. (2016). Roughness comparison of heat cured  type  of  acrylic  resin  in  disinfectant  solution  immersion  (immersion  in  a solution of alkaline peroxide and 75% celery extract (apium graveolens L)). Journal of Dentomaxillofacial Science , 1 (2), 99–102.
Putranti, D. T., & Ulibasa, L. P. (2015). Pengaruh Pemendaman Basis Gigi Tiruan Resin Akrilik  Polimerisasi  Panas  dalam  Minuman  Tuak  Aren  Terhadap  Kekasaran Permukaan dan KekuatanIimpak. Jurnal Material Kedokteran Gigi , 4 (2), 43–53. Rahn, A. O., Ivanhoe, J. R., & Plummer, K. D. (2009). Textbook of complete dentures .
PMPH-USA. Rifdayanti,  G.  U.  (n.d.). PENGARUH  PERENDAMAN  EKSTRAK  BATANG  PISANG MAULI 25 .
Samantaray, R., Mohapatra, A., Das, S. S., Nanda, K., & Bharadwaj, S. (2020). Polymers Used in Dentistry: An Overview of Literature. Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology , 14 (4).
Saputera, D., Nalar, G. A., & Budiarti, L. Y. (2017). Minimum Inhibitory Concentration of White  Ginger  and  Chlorhexidine  gluconate  on Acrylic  Plates Toward  Candida albicans. Dentino: Jurnal Kedokteran Gigi , 2 (1), 5–11.
Saputera, D., Puspitasari, D., & Tedjohartoko, A. (2017). The effect of immersing bay leaf 25% on the mean surface roughness acrylic resin type heat. Dentino: Jurnal Kedokteran Gigi , 2 (2), 107–111.
Sharma,  P.,  Garg,  S.,  &  Kalra,  N.  M.  (2017).  Effect  of  denture  cleansers  on  surface roughness  and  flexural  strength  of  heat  cure  denture  base  resin-an  in  vitro  study. Journal of Clinical and Diagnostic Research: JCDR , 11 (8), ZC94.
Simanjuntak, W. L., & Syafrinani, S. (2019). Perbedaan kekasaran permukaan basis nilon termoplastik  menggunakan  bahan  pumis,  cangkang  telur,  dan  pasta  gigi  sebagai bahan poles The difference in surface roughness of thermoplastic nylon bases with pumice, eggshell, and toothpaste as a polishing material. Jurnal Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran , 31 (3), 186–191.
Sundari, I., Rahmayani, L., & Serpita, D. (2019). Studi kekasaran permukaan antara resin akrilik heat cured dan termoplastik nilon yang direndam dalam kopi Ulee Kareng (Coffea robusta). Cakradonya Dental Journal , 11 (1), 67–73.
Syafrinani, S., & Setiawan, Y. (2017). Perbedaan kekasaran permukaan basis resin akrilik polimerisasi  panas  menggunakan  bahan  pumis,  cangkang  telur  dan  pasta  gigi sebagai  bahan  poles. Jurnal  Ilmiah  PANNMED  (Pharmacist,  Analyst,  Nurse, Nutrition, Midwivery, Environment, Dentist) , 12 (2), 200–203.
Wirayuni, K. A., & Saputra, I. M. H. D. (2021). Immersion of heat polymerized acrylic resin dental base in arak bali against surface roughness: perendaman basis gigi tiruan resin  akrilik  polimerisasi  panas  dalam  minuman  arak  bali  terhadap  kekasaran permukaan. Interdental Jurnal Kedokteran Gigi (IJKG) , 17 (1), 22–26.
Wulandari,  F.  K.,  Pangemanan,  D.  H.  C.,  &  Mintjelungan,  C.  N.  (2017).  Perilaku pemeliharaan dan status kebersihan gigi dan mulut masyarakat di kelurahan Paniki Kabupaten Sitaro. E-GiGi , 5 (2).
Zarb,  G. A.,  Hobkirk,  J.,  Eckert,  S.,  &  Jacob,  R.  (2012). Prosthodontic  treatment  for edentulous patients: complete dentures and implant-supported prostheses . Elsevier Health Sciences.